( 743 ) 



Températures. 



;5o. 



Il = Mi. 



H = a I . 



20. 



3o. 



5o. 



70. 

 100. 

 i3o. 

 160. 

 190. 

 220. 



» L'inspection du diagramme ('y/^'. i) montre que les courbes correspon- 

 dant aux divers alliages sont sensiblement parallèles, et l'on en déduit la 

 relation suivante d'une remarquable simplicité : 



M A égale distance du point de perte totale de magnétisme, tous les alliages 

 réversibles ont même perméabilité magnétique . 



)) En combinant les résultats contenus dans le diagramme {fig. 3) avec 



Fig. 3. 



Tsnetir enNickc;. 

 les formules données par M. Guillaume, et indiquant la relation entre la 

 teneur et la température de perte totale du magnétisme, on trouve que, à 

 toute température : la perméabilité pour les alliages contenant l'j à l^!\pour 

 100 de nickel augmente avec la teneur en nickel. 



» Les résultats qui précèdent se rapportent, comme je l'ai dit, aux 

 alliages recuits. Deux fils contenant respectivement 39,4 et 44 pour 100 

 de nickel ont donné une perméabilité constante entre 0° et aSo". Un alliage 



C. R., 1898, I" Semestre. (T. CXXVI, N" 10.1 9" 



